— 264 - 
toile métallique. On peut aussi l’obtenir en projetant dans 
une capsule de platine, chauffée au rouge, de petits frag¬ 
ments de la grosseur d’une tête d’épingle.On voit le fragment 
brunir, puis bientôt s’éclairer comme s’il était recouvert 
d’un enduit en combustion. Ce phénomène ne s’observe 
pas avec la même intensité dans tous les échantillons de 
Richeîlite. II est surtout intense pour le mince enduit qui 
recouvre la Richeîlite comme d’un vernis. Souvent, sur deux 
fines lames détachées du même endroit, l’une présente le 
phénomène, l’autre à peine. La Richeîlite compacte pré¬ 
sente aussi le phénomène ; celle qui se trouve au contact 
des roches encaissantes ne le présente presque pas.Comme 
fignition se produit au moment précis où l’acide fluor- 
hydrique se dégage, j’ai cru que la quantité de fluor était 
proportionnelle à la vivacité de l’incandescence. Cependant, 
ayant pris de la matière ne présentant presque pas le phé¬ 
nomène en question, j’y ai trouvé 1,8 % d’acide fluorhy- 
drique. 11 est donc plus probable que le dégagement 
d’acide fluorhydrique soit une conséquence de l’élévation 
de température produite par le phénomène d’ignition. 
ô' 1 Examen microscopique et établissement de la formule. 
Nous distinguons six variétés de Richeîlite. 
1. Richeîlite compacle, jaune de crème, à éclat résineux. 
2. Richeîlite stratoïde, à feuillets d’une épaisseur appré¬ 
ciable à l’œil, à éclat résineux, de couleur jaune ou jaune 
brun, quelquefois irisés sur la tranche. 
3. Richeîlite stratoïde à feuillets d’une grande finesse, 
souvent irisés à la surface. En détachant une lamelle 
excessivement fine, on la voit encore formée au microscope 
d'une infinité de strates superposés. 
4. Richeîlite mamelonnée, en petites concrétions inter¬ 
posées entre les feuillets de Richeîlite stratoïde. 
5. Richeîlite muscoïde et coralloïde, en filaments trans- 
lucideSj d’un jaune plus foncé que les variétés précédentes. 
